( 7% ) 



» I. Cui<.re. — Nous a\ons employé successivement le sous-sulfure Cu^'S obtenu 

 par combinaison directe et le sulfure CuS précipité et séché avec soin dans le vide; ce 

 dernier, soumis à l'action d'un courant de 900 ampères et 45 volts pendant cinq minutes, 

 nous a donné un culot fondu de sous-sulfure Cu^S : 



Analyse. Théorie, 



79-6o 79,79 



30,35 20,20 



» C'est sur ce sous-sulfure et sur celui obtenu par combinaison directe du soufre et 

 du cuivre qu'ont porté nos autres expériences. 



» Soumis au four électrique alimenté par un courant identique au premier pendant 

 dix minutes, nous avons obtenu un culot présentant deux couches nettement distinctes : 

 l'une de cuivre pur, sans carbone; l'autre de Cu-S. Il n'existerait donc pas, dans ces 

 conditions, de sulfure moins sulfuré. 



Analyses de Cu-S. 

 ' — i»i — -» Théorie. 



C" 79.85 79, .5o 79,79 



S 20,10 20,40 20,20 



» Une autre expérience a été également faite avec le sulfate de cuivre, qui a été 

 ramené à l'état de cuivre pur. 



» 11. nismiith. — Le sulfure de bismuth, précipité et séché, a été soumis à l'action 

 d'un courant de 3oo ampères et de 5o volts pendant une dizaine de minutes. 



» Nous avons obtenu un culot qui, analysé, nous a fourni les chiffres suivants : 



Bî 97 98,2 



S 2,83 1,7 



» Dans une deuxième expérience identique le soufre disparaît complètement : 



Bi 99,8 



» ni. Argent. — Le sulfure d'argent Ag^S obtenu par précipitation a été chaufTé 

 pendant six minutes par un courant de 3oo ampères et de 5o volts dans le four à tube. 

 Au fond du tube nous obtenons une masse métallique blanchâtre renfermant 

 99, G pour 100 d'argent et quelques centièmes de soufre; cette masse, soumise pendant 

 cinq minutes à l'action d'un courant de 900 ampères et de 5o volts, s'est en grande 

 partie volatilisée. Les quelques globules restant renferment encore des traces de 

 soufre : la désulfuration complète du sulfure d'argent sous l'action seule de la chaleur 

 est donc très difficile. 



)i IV. Étairi. — Nous avons employé le protosulfure obtenu par précipitation di- 

 recte ou provenant de la réduction du bisulfure et nous avons fait deux séries d'expé- 

 riences. 



» (y.). Dans le four petit modèle alimenté par un courant de 45 ampères et 35 volts, 

 le protosulfure prend un aspect nettement cristallin ; la durée de la chauffe ne pouvant 

 être inférieure à cinq minutes. 



» (P). Dans le four grand modèle, alimenté par un courant de 900 ampères et de 



C. R., i<'97, I" Semestre. (T. CXXIV, N" 14.) lOO 



